122 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Ces cristaux cnnstiluenl le composé défini Fe^Bo. Au-dessus de 7 pour 100, la cris- 

 tallisation devient plus confuse : les fontes dont la teneur est voisine de 9 pour 100, 

 préparées soit par combinaison directe des éléments, soit en refondant les cristaux du 

 composé défini Fe-Bo séparés des fontes précédentes, présfntent une homogénéité 

 complète révélée par l'examen métallograpliifiiie d'une surface polie et confirmée par 

 l'action de l'acide chlorhydrique dilué qui les dissout avec lenteur à chaud d'une 

 manière complète et sans que la composition du résidu varie au cours de l'attaque. 



Propriétés du borure : Fe-Bo. ~ (le composé se présente en cristaux pris- 

 matiques allonjiés, d'une couleur giis d'acier. Sa densité est de 7, ^7 à i.S". 

 Il ne s oxyde dans l'air sec qu'au rouge naissant, mais il est rapidement 

 altéré à froid dans l'air humide. Il se dissout très lentement à chaud dans 

 l'acide chlorhydrique étendu ou concentré qui ne l'attaque pas à froid ; il se 

 comporte de la mêiïie manière avec l'acide sulfurique; l'acide azotique 

 étendu le dissout à chaud; l'acide concentré l'attaque très vivetnenl à froid. 



Analyse. — Ce borure a été attaqué par l'acide azotique dans le ballon de l'appa- 

 reil décrit par H. Moissan pour le dosage du bore('); l'acide borique entraîné par 

 l'alcoi)! méthjlique a été dosé par un titrage alcalimétrique suivant la méthode de 

 Jones modifiée jiar Stock (-); le fer a été pesé à l'état d'owde après précipiuition par 

 l'ammoniaque. Plusieurs préparations ont donné les résultats suivants : 



Bore. 

 Fer.. 



L'homogénéité que présentent les fontes à 9 pour 100 de bore disparaît lorsque la 

 proportion de cet élément augmente, et les fontes reprennent une structure didérenciée 

 qu'elles perdent de nouveau au-dessus de i5 pour 100. Elles renferment alors le burure 

 défini FeBo qui contient 16, 4 pour 100 de bore, isolé et étudié par H. Moissan. 



Au-dessus de cette teneui-, la fusion ne peut plus être obtenue au four à veut; 

 l'emploi du four électrique permet alors d'obtenir des fonles plus riches dont la com- 

 position se rapproche de celle du composé FeBo-. A la température élevée à laquelle 

 on doit opérer, le carbone des gaz du four à arc entre en réaction et s'unit principale- 

 ment au bore en donnant du borure de carbone que l'on retrouve dissous dans les 

 fontes. La quantité de carbone combinée au fer est relativement faible, mais il s'établit 

 un é(|uilibre entre les combinaisons respectives du fer, du carbone et du bore, et la 

 teneur de 28 pour 100 en bore combiné au fer constitue la limite à partir de la(|uelle 

 le bore en excès s'unit seulement au carbone. 



Analyse. — Les fontes étudiées ont été attaquées par l'acide azotique dans l'appareil 



(') H. Moissan, Comptes rendus, t. GXVI, 1898, p. 1087. 

 (*) A. Stock, Comptes rendus, t. CXXX, 1900, p. 5 16, 



